13

## III SKIRSNIS. BETONINIO PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

86. patikrinti numatyto paruošti betoninio paviršiaus aukštį ir skersinius 86. patikrinti numatyto paruošti betoninio paviršiaus aukštį ir skersinius nuolydžius bei paviršiaus kokybę ir surašyti aktą. Betoninį paviršių reikia taip paruošti, kad jo šiurkštumas būtų toks, koks 87. neišvengiama ir ne didesnis. Paruošto betoninio paviršiaus vidutinis sukibimo stipris turi būti ne mažesnis kaip 88. 2 1,5 N/mm . Sukibimo stipris bandomas pagal Taisyklių 1 priedo nurodymus.

## IV SKIRSNIS. BETONINIO PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

## Bendrieji nurodymai

89. betoninio paviršiaus šiurkštumą reikia nustatyti pagal Taisyklių 1 priedo 89. betoninio paviršiaus šiurkštumą reikia nustatyti pagal Taisyklių 1 priedo nurodymus. Kai paruošto betoninio paviršiaus šiurkštumas yra iki 1,5 mm, reikia pakloti 90. gruntinę dangą (prireikus sandarinti). Kai šiurkštumas yra didesnis kaip 1,5 mm, reikia glaistyti. Pavienes betoninio paviršiaus įdubas iki 5 mm gylio ir ne didesnio kaip apie 91. 2 500 cm ploto taip pat galima užpildyti glaistu. Didesnes įdubas reikia užtaisyti laikantis taisyklių ST 8871063.05 [7.6] nurodymų. 92. 93. Apdoroto betoninio paviršiaus sukibimo stipris atplėšiant turi būti vidutiniškai ne 93. 2 2 mažesnis kaip 1,5 N/mm . Atskiroji vertė neturi būti mažesnė kaip 1,0 N/mm . Sukibimo stipris atplėšiant bandomas pagal Taisyklių 1 priedo nurodymus. Negalima naudoti reaktyviųjų dervų, esant šioms sąlygoms: 94. - lyjant, esant rasai, rūkui, - kai paviršiaus temperatūra žemesnė kaip 8 °C, - kai paviršiaus temperatūrai aukštesnė kaip 45 °C, - sparčiai kylant statybinių konstrukcijų temperatūrai. Posluoksnio paviršiaus temperatūra turi ne mažiau kaip 3 °C viršyti aplinkos rasos 95. taško temperatūrą. Visus sluoksnelius ir sluoksnius reikia apsaugoti nuo žalingo poveikio, iki kol jie 96. pakankamai sukietės. Reaktyviąsias dervas reikia maišyti pagal gamintojo instrukciją, visiškai išpilti jas iš vienetinių pakuočių. Neleistina keisti sudėties ir mišinio dalių santykio. Reaktyviosios dervos komponentus, iš kurių ruošiamas mišinys, iš pradžių reikia kruopščiai sumaišyti, naudojant lėtai veikiančią maišomąją įrangą. Po to sumaišytą reaktyviąją dervą reikia perpilti į kitą talpą ir tokiu pačiu būdu toliau maišyti, kol ji pasidarys homogeninė. Neleistina pridėti tirpiklių. Kai reaktyviajai dervai sumaišyti naudojama didelė talpa, reikia naudoti dozavimo 97. įrangą, kuri užtikrintų vieną po kitos nustatyto kiekio dalies paėmimą. Abu komponentus reikia dozuoti arba pagal tūrį debito matuokliu, arba gravimetriškai - svarstyklėmis maišymo talpoje. Neleistina dozuoti tarpinėje talpoje. Ištuštintą talpą reikia taip sandėliuoti, kad joks likutis negalėtų ištekėti ant 98. posluoksnio. Betoninį paviršių galima apdoroti rankiniu būdu arba taip pat tokiu pačiu veikimo 99. principu galima apdoroti mechanizuotai.

## Gruntinė danga

100. Norint pakloti gruntinę dangą, pirmiausiai paskleidžiamas nuo 300 iki 500 g/m 100. Norint pakloti gruntinę dangą, pirmiausiai paskleidžiamas nuo 300 iki 500 g/m reaktyviosios dervos kiekiu, nuo kurio posluoksnis būtų prisotintas. Tuo tikslu sumaišyta medžiaga pilama ant paruošto betoninio paviršiaus ir naudojant minkštą guminį slankiklį